•( 178 ) 



vail a été exécuté à l'atelier du Bureau international. La mesure de la dilatation a été 

 faite à l'aide du comparateur, les règles étant immergées dans l'eau. Les barres d'acier- 

 nickel ont été comparées à la règle n" 13 en platine iridié, étudiée autrefois avec beau- 

 coup de soin par M. Benoît. Pour les premières barres livrées, on a fait des comparai- 

 sons à cinq groupes de températures, régulièrement espacés entre o°et38°. Plus tard, 

 et notamment pour les alliages voisins du minimum, le nombre des groupes a été porté 

 à six. L'alliage à 5 pour loo, qui présentait moins d'intérêt, a été étudié par un procédé 

 plus rapide et moins précis qui sera décrit ultérieurement. 



» Je donnerai maintenant les valeurs trouvées pour les coefficients de dilatation des 

 alliages étudiés; pour faciliter la comparaison avec les résultats que l'on déduirait de 

 la loi des mélanges, j'ajoute au Tableau les valeurs de la dilatation de l'acier, d'après 

 une mesure de M. Benoît, et du nickel, d'après mes propres mesures. Tous ces alliages 

 sont désignés par leur teneur en nickel ou en chrome. Les alliages connus seulement 

 par synthèse sc>nl marqués d'un astérisque. 



Coefficients 

 de la 

 dilatation moyenne 

 Alliages. entre o" et T". 



SapouriooNi. (3,395 -t- o,oo885 T) io~' 



35,5 (i ,373 -I- 0,00237 T) » 



36,1 (0,877 H- 0,00127 T) " 



36,4" (i ,o58 -f- o,oo32oT) » 



36,6* (i,i44-+-o,oor7iT) » 



37,5* (3,457 — 0,00647 T) » 



39,4 (0,357 —o,oo448T) " 



44,4 (8,5o8 — 0,00261 T) » 



100 (12,661 -)- o,oo55o T) » 



Coefficients 

 de la 

 dilatation moyenne 

 Alliages. entre 0° et T°. 



o pour 100 Ni. (10, 354 -I- o,oo523 T) lO" 



5* (10,029 -I- o,oo58oT) » 



12,2-i-iCr.. (i 1 ,714 -h o,oo5o8 T) » 



16,8 -H iCr.. (11 ,436 -(-o,ooi7oT) » 



20' (11 ,427 -H o,oo362 T) 1) 



21,8 H- 3 Cr.. (17,097 + 0,009 74 T) " 



24* (17,484 + 0,00711 T) » 



26,2 (i3, io3 + 0,021 23 T) » 



28* (II, 288 + 0, 02889 T) » 



3o,8 (4, 570 + 0,011 94 T) » 



» On voit qtie les dilatations, normales jusqu'à une teneur voisine de 

 20 pour 100, croissent rapidement au delà, passent par un maximum et 

 diminuent ensuite graduellement jusqu'à une teneur un peu supérieure 

 à 36 pour 100; puis elles se relèvent lentement vers la valeur normale. 

 Le coefficient minimum est égal au dixième environ de celui du platine. 



» La forme de la courbe de dilatation présente aussi une particularité 

 digne de remarque. Le coefficient du deu;sième terme passe par un premier 

 minimum peu accentué, augmente ensuite très fortement, puis diminue 

 jusqu'à devenir négatif pour les teneurs supérieures à 87 pour 100; il 

 passe par un deuxième minimum pour remonter ensuite ( ' ). 



(') Les faibles irrégularités dans la marche de ce coefficient au voisinage des 

 alliages les moins dilatables tiennent probablement à de petites erreurs d'observation. 

 Il est beaucoup plus difficile, en effet, de déduire, d'un système d'observations, la 

 part exacte qui revient aux deux termes du binôme de dilatation que de calculer les 

 dilatations moyennes entre deux tem]5ératures données. 



